14 UEBER AZETYLCELLULOSE AUS HOLZZELLSTOFFEN - 
VORBEHANDLUNG DER HOLZCELLULOSE MIT SCHWEFELSÄURE- 
‚SALPETERSÄUREGEMISCH. 
Nach den bisher mitgeteilten Versuchen hätte man schliessen 
können, dass die aus salzsaurer Lösung gewonnene Cellulose kein 
geeignetes Ausgangsmaterial für gute Films ist. Ehe wir diese 
Methode verliessen, wollten wir jedoch noch den Einfluss von Vor- 
behandlungen dieser Cellulose feststellen. Dafür liess sich z. B. 
das Verfahren der Agfa anwenden. Wenn danach die Cellulose 
durch verdünnte Nitriersäure „angeätzt“ und nach dem Auswaschen 
wieder getrocknet war, trat wohl mit Schwefelsäure als Katalysator 
keine sichtbare Azetylierung ein; aber schon mit verhältnismässig 
sehr wenig Chlorzink im Azetylierungsgemisch erhielten wir in 
normaler Zeit Auflösung der Cellulose. Allerdings entstand ein in 
den üblichen Medien unlösliches Produkt und angenähert dem Aze- 
tylgehalte des Tetraazetats: Diese Vorbehandlung hat also die Prä- 
paration ungünstig beeinflusst. 
Ansatz: 
5 g „vornitrierte“ Cellulose, 20 g Eisessig, 25 g 
Essigsäureanhydrid, 0,5 g ZnCl,. 
Azetylierung: 23 Stunden bei 50°. 
Hydrolyse: mit 2 g Wasser 14 Stunden bei 50°. 
Azetylgehalt: 49,0°/0; Kupferzahl 19,0. 
VORBEHANDLUNG MIT EISESSIG. 
Ein wenig besser verlief die Reaktion mit denjenigen Cellulosen, 
die zuvor dreimal mit Eisessig gewaschen waren. Allerdings ist 
damit nicht gemeint, dass nun Films von den gewünschten Eigen- 
schaften erzeugt werden konnten. „Doch löste sich wenigstens mit 
Schwefelsäure bezw. Natriumäthylsulfat als Katalysator die Cellulose 
im Azetylierungsgemisch auf; bei Zimmertemperatur waren dazu nur 
2—3 Stunden erforderlich. 
